Ueber das Silicium. ® 317 
bestätigen, dass der Kryolith vielleicht das beste Material 
zur Gewinnung des Aluminiums sei. (Philos. Mag. 4. 8er. 
V. 10. — Chem. Centrbl. 1856. No. 2.) j 
Ueber das Silieium. 
Das Silicium, welches zuerst von Berzelius im 
Jahre 1824 isolirt dargestellt worden war, und welches 
derselbe zwar im dichten, krystallinischen Zustande ken- 
nen gelernt hatte, wie F. Wöhler, der ihm damals bei 
seiner Arbeit assistirte, erzählt, ist in neuester Zeit zuerst 
von Saint-Olaire Deville bei seinen schönen Arbeiten 
über das Aluminium zufällig in einem dem Graphit ähn- 
lichen Zustande krystallinisch gewonnen worden. Es 
erhielt derselbe nämlich hierbei zuweilen ein dunkelgraues, 
brüchiges, krystallinisches Metall, welches beim Behandeln 
mit Salzsäure jene graphitähnlichen Blättchen zurückliess. 
Indem nun F. Wöhler nach der von H. Rose 
angegebenen Methode aus Kryolith und Natrium nicht 
im eisernen, sondern im hessischen Schmelztiegel die 
Darstellung des Aluminiums vornahm, erhielt er, wo die 
Reduction glückte, ausser den geschmeidigen Kugeln von 
Aluminium öfters auch spröde Kugeln, welche mit einer 
schwarzen Substanz durchwachsen waren. Bei der Be- 
handlung derselben mit Salzsäure blieben jene graphit- 
ähnlichen Blättchen, das Silicium von Deville, zurück. 
F. Wöhler erklärte sich die Ausscheidung des Sili- 
ciums durch die Bildung von Fluorkieselnatrium beim 
Schmelzen des Kryolith im hessischen Tiegel, welches 
durch das Aluminium zerlegt wurde und gründete hierauf 
folgendes Verfahren, welches, in grösserem Maasstabe 
ausgeführt, gewiss die gewünschten Resultate gewähren 
wird. Man schmilzt nämlich bei Silberschmelzhitze Alu- 
minium mit senem 20—30fachen Gewicht Fluorkiesel- 
natrium oder Fluorkieselkalium zusammen und lässt das 
Ganze etwa 1, Stunde im Fluss. In.dem zerschlagenen 
Schmelztiegel findet man dann in einer dichten Schlacke 
einen wohlgeflossenen eisenschwarzen Regulus von Alu- 
minium und Silicium, letzteres in demselben oben erwähn- 
ten Zustande. Man zerdrückt diese spröde Masse und 
übergiesst sie mit concentrirter Salzsäure, das Aluminium 
aufzulösen und lässt das Ganze so lange in der Wärme, 
als Wasserstoffgas entweicht; sodann wird das Flüssige 
abgegossen und der krystallinische Rückstand in einem 
Platingefässe mit mässig starker Flussäure übergossen, 
E 
